c30混凝土回弹值多少
各标号混凝土强度合格所需回弹值 混凝土 标号 0.0 C15 C20 C25 C30 C35 C40 C45 22.9 26.6 29.8 32.8 35.5 38.0 40.4 0.5 23.2 26.9 30.1 33.1 35.8 38.4 40.8 1.0 23.4 27.1 30.4 33.4 36.2 38.8 41.2 1.5 23.6 27.4 30.7 33.8 36.6 39.2 41.6 2.0 23.9 27.7 31.1 34.1 37.0 39.6 42.1 合格所需回弹值 平均炭化深度(mm) 2.5 24.1 28.0 31.4 34.5 37.3 40.0 42.5 3.0 24.4 28.1 31.7 34.8 37.7 40.4 42.9 3.5 24.6 28.5 32.0 35.2 38.1 40.8 43.4 需回弹值 弹值 (mm) 4.0 24.9 28.9 32.3 35.5 38.5 41.3 43.8 4.5 25.1 29.1 32.7 35.9 38.9 41.7 44.3 5.0 25.4 29.5 33.0 36.3 39.3 42.1 44.7 5.5 25.7 29.7 33.4 36.7 39.7 42.5 45.2 》6 25.9 30.1 33.7 37.1 40.1 43.0 45.7
品种 混凝土等级 配比 (单位)Kng 塌落度mm 抗压强度 N/mm2<br>水泥 砂石水7天 28天<br>P.C32.5 C20 300 734 1236 195 35 21.0 29.0<br>1 2.45 4.12 0.65<br>C25 320 768 1153 208 45 19.6 32.1<br>1 2.40 3.60 0.65<br>C30 370 721 1127 207 45 29.5 35.2<br>1 1.95 3.05 0.56<br>C35 430 642 1094 172 44 32.8 44.1<br>1 1.49 2.54 0.40<br>C40 480 572 1111 202 50 34.6 50.7<br>1 1.19 2.31 0.42<br>P.O 32.5 C20 295 707 1203 195 30 20.2 29.1<br>1 2.40 4.08 0.66<br>C25 316 719 1173 192 50 22.1 32.4<br>1 2.28 3.71 0.61<br>C30 366 665 1182 187 50 27.9 37.6<br>1 1.82 3.23 0.51<br>C35 429 637 1184 200 60 30.***6.2<br>1 1.48 2.76 0.47<br>C40 478 *** 1128 210 60 29.4 51.0<br>1 1.33 2.36 0.44<br>P.O 32.5R C25 321 749 1173 193 50 26.6 39.1<br>1 2.33 3.65 0.60<br>C30 360 725 1134 198 60 29.4 44.3<br>1 2.01 3.15 0.55<br>C35 431 643 1096 190 50 39.0 51.3<br>1 1.49 2.54 0.44<br>C40 480 572 1111 202 40 39.3 51.0<br>1 1.19 2.31 0.42<br>P.O<br>42.5(R) C30 352 676 1202 190 55 29.***5.2<br>1 1.92 3.41 0.54<br>C35 386 643 1194 197 50 34.5 49.5<br>1 1.67 3.09 0.51<br>C40 398 649 1155 199 55 39.5 55.3<br>1 1.63 2.90 0.50<br>C50 496 606 1297 223 45 38.4 55.9<br>1 1.22 2.61 0.45<br>PII 42.5R C30 348 652 1212 188 50 31.***6.0<br>1 1.87 3.48 0.54<br>C35 380 639 1187 194 50 35.0 50.5<br>1 1.68 3.12 0.51<br>C40 398 649 1155 199 55 39.5 55.3<br>1 1.63 2.90 0.50<br>C45 462 618 1147 203 4***2.7 59.1<br>1 1.34 2.48 0.44<br>C50 480 633 1115 192 25 45.7 62.8<br>1 1.32 2.32 0.40<br>P.O 52.5R C40 392 645 1197 196 53 40.2 55.8<br>1 1.64 3.05 0.50<br>C45 456 622 1156 19***2 43.5 59.5<br>1 1.36 2.53 0.43<br>C50 468 626 1162 192 30 45.2 61.6<br>1 1.33 2.47 0.41<br>此试验数据为标准实验室获得,砂采用中砂,细度模数为2.94,碎石为5~31.5mm连续粒级。各等级混凝土配比也可以通过掺加外加剂来调整。<br>混凝土标号与强度等级<br>长期以来,我国混凝土按抗压强度分级,并采用“标号”表征。1987年GBJ107-87标准改以“强度等级”表达。DL/T5057-1996《水工混凝土结构设计规范》,DL/T5082-1998《水工建筑物抗冰冻设计规范》,DL5108-1999《混凝土重力坝设计规范》等,均以“强度等级”表达,因而新标准也以“强度等级”表达以便统一称谓。